— 77 — 



notava la temperatura alla quale scomparivano gli ultimi cristalli. Espe- 

 rienze fatte con miscele di varie concentrazioni confermarono con maggior 

 precisione il risultato precedente e cioè che col crescere della concentrazione 

 dell'azobenzolo aumenta la temperatura a cui si deve portare la miscela 

 per avere la omogeneità. Apparve però evidente che dato lo spessore delle 

 pareti della vaschetta e la loro scarsa conduttività termica vi era sempre 

 una differenza troppo forte fra la temperatura segnata dal termometro e 

 quella reale a cui si trovava la miscela. Stimo quindi inutile riportare qui 

 dettagliatamente i risultati numerici ottenuti. 



Le esperienze definitive furono eseguite col metodo termico diretto. Si 

 trovò infatti che se una mescolanza di gomma ed azobenzolo contenente 

 una proporzione sufficiente di questa sostanza viene scaldata e poi fatta 

 raffreddare lentamente, mediante un termometro introdotto nella massa si 

 riesce a determinare assai bene la curva di raffreddamento da cui si può 

 dedurre il punto di incipiente solidificazione o cristallizzazione. 



I risultati di varie esperienze successive concordano abbastanza bene 

 fra di loro. I valori indicati nelle tabelle sono le medie dei risultati di 

 parecchie determinazioni indipendenti e possono essere ritenuti esatti entro 0,2°. 

 Si usavano generalmente 25 gr. di miscela per ogni determinazione. Le 

 miscele più ricche in azobenzolo venivano preparate fondendo l'azobenzolo 

 e aggiungendovi la gomma che vi si scioglie facilmente e rapidamente. Quelle 

 più ricche in gomma si preparavano mescolando i due componenti nella 

 solita macchinetta mescolatrice a due cilindri. Esperienze di confronto mo- 

 strarono che una miscela della medesima concentrazione preparata coi due 

 metodi dava risultati assolutamente identici. 



Tabella I. 





In 



100 parti 



Temperatura di incipiente 



Num. 



Azobenzo 



lo Caucciù 



cristallizzazione 



1 



100 







69,0 



2 



98 



2 



68,95 



3 



95 



5 



68,6 



4 



90 



10 



68,6 



5 



80 



20 



67,2 



6 



75 



25 



66,2 



7 



70 



30 



65,7 



8 



60 



40 



63,1 



9 



50 



50 



59,2 



10 



40 



60 i 



52,1 



11 



30 



70 



43,4 



(NB. — Le miscele 2 e 4 furono preparate per soluzione nell'azoben- 

 zolo fuso; quelle 7 a 11 al mescolatore; quelle 5 e 6 con entrambi i 

 metodi). 



